Peningkatan Sifat Cetak Kertas Salut dengan Pigmen Presipitasi... : Evi Oktavia, dkk.

## PENINGKATAN SIFAT CETAK KERTAS SALUT DENGAN PIGMEN PRESIPITASI KALSIUM KARBONAT BERUKURAN SUBMIKRON
Evi Oktavia*, Sonny Kurnia Wirawan, Nina Elyani Balai Besar Pulp dan Kertas, Jl. Raya Dayeuhkolot No 132, Bandung
Diterima : 31 Mei 2016, Revisi akhir : 29 November 2016, Disetujui terbit : 30 Desember 2016

## DEVELOPMENT OF PRINTING PROPERTIES ON COATED PAPER USING SUBMICRON PIGMENT PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE

## ABSTRACT
This research has been conducted to maximize the calcium carbonate usage without optical brigthening agent additional. The improvement on printing properties and a high degree of white paper was addressed the problem of meta-stable materials coated on the submicron of crystalline vaterite precipitated calcium carbonate (PCC) by composite it with latex. This study characterized the coating pigment, preparation of coating color, applied to paper sheets and compared with previous research and Indonesia National Standard specification of coated printing paper (SNI 0154:2010). The use of mixed submicron PCC (SPCC) and regular PCC (RPCC) as a white-coated paper produces a high brightness, low roughness, low oil penetration, high picking strength, high gloss, and low water absorption. Mostly those testing parameters meet the requirement of the Indonesia Standard National of printing coated-paper SNI 0154: 2010. Improvement also achieved on composite of submicron PCC-binder latex. A significant improvement of gloss value of the laboratory-scale processes was equal with supercalender using the paper machine and 23.6-28.9% of increasing of brigthness prior to previous study.
Keywords: coating color, printing coated-paper,high gloss, SNI 0154:2010

## ABSTRAK
Penelitian ini bermaksud untuk memaksimalkan penggunaan pigmen kalsium karbonat tanpa menggunakan tambahan optical brigthening agent . Sifat cetak dan derajat cerah kertas ditingkatkan dengan cara mengatasi masalah meta-stabil pada bahan salut presipitat kalsium karbonat (PCC) submikron bentuk kristal vaterit melalui pembentukan komposit dengan lateks. Penelitian ini meliputi tahap karakterisasi bahan salut, pembuatan bahan salut, dan aplikasinya pada kertas, serta analisis sifat fisik, cetak dan optis pada kertas cetak salut, lalu membandingkannya dengan penelitian sebelumnya dan SNI spesifikasi kertas cetak salut SNI 0154:2010. Penggunaan campuran  PCC submikron (SPCC) dengan PCC reguler (PCC) sebagai bahan salut menghasilkan derajat cerah kertas tinggi, kekasaran rendah, penetrasi minyak rendah, ketahanan cabut tinggi, kilap tinggi, dan daya serap air rendah. Sebagian besar parameter tersebut memenuhi standar SNI spesifikasi kertas cetak salut (SNI 0154 : 2010). Peningkatan juga terjadi pada komposit PCC submikron (SPCC) dengan binder lateks. Peningkatan signifikan terjadi pada analisa kilap kertas cetak salut  skala laboratorium yang menunjukkan hasil sama dengan superkalender pada mesin kertas, dan terjadi peningkatan derajat cerah yaitu sekitar 23,6 – 28,9% terhadap penelitian sebelumnya.
Kata kunci: bahan salut, kertas cetak salut, kilap tinggi, SNI 0154:2010
Jurnal Selulosa Vol. 6 No. 2 Desember 2016 Hal. 61 - 70
e-ISSN: 2527 - 6662 p-ISSN: 2088 - 7000

## PENDAHULUAN
Salah satu tantangan yang dihadapi oleh industri kertas cetak salut yaitu permintaan pelanggan akan derajat cerah kertas salut yang tinggi dan harga yang bersaing. Namun  umumnya makin tinggi kualitas produk, maka harga akan semakin tinggi. Untuk mengatasinya,derajat cerah yang tinggi diperoleh dari penggunaan bahan aditif sintetik yaitu optical brightening agent (OBA) (Lehtinen, 2000). Penelitian ini bermaksud untuk memaksimalkan penggunaan pigmen kalsium karbonat tanpa menggunakan tambahan OBA. Penggunaan pigmen kalsium karbonat sebesar 40% dari gramatur kertas cetak salut, sehingga bahan penelitian peningkatan nilai tambah dari bahan ini diharapkan dapat memberikan  impak  yang  signifikan  bagi industri kertas.
Selama ini industri kertas salut di Indonesia masih menggunakan bahan salut pigmen GCC ( Grounded Calcium Carbonate ) dengan ukuran partikel  di  atas  5 µ m. Penelitian sebelumnya mengembangkan teknik hibrid antara silika dengan GCC dalam bahan pengisi kertas, namun opasitas dan hamburan cahaya belum menunjukkan hasil yang memuaskan (Lourenço et al. , 2015). S truktur berongga  dari PCC ( Precipitated Calcium Carbonate ) dapat menghamburkan sinar lebih banyak dibandingkan GCC, sehingga dihasilkan opasitas dan derajat cerah tinggi. PCC umumnya berukuran partikel lebih kecil daripada GCC yaitu  2–4 µ m. PCC mempunyai derajat cerah yang tinggi (>93%) bersaing dengan pigmen TiO 2 (>95%). Bahan coating color lainnya seperti TiO 2 anatase mempunyai indeks refraksi tertinggi yaitu 2,55 dibandingkan dengan kaolin (1,55) dan CaCO 3 (1,56), sehingga TiO 2 mempunyai derajat cerah tertinggi (Lehtinen, 2000). Namun kaolin dan CaCO 3 lebih disukai oleh produsen kertas karena mudah diperoleh dan murah walaupun mempunyai sifat fisik di bawah TiO 2 . Permintaan pelanggan akan kualitas yang semakin tinggi dan harga yang cukup murah ini yang belum dapat dipenuhi oleh industri kertas. Umumnya tantangan tersebut dijawab dengan cara cepat yaitu melalui impor teknologi bahan baku. Sementara itu, Indonesia sendiri diharapkan dapat menjawabnya dimana terdapat sumber kalsium karbonat yang sangat besar,yaitu di Sumatera Barat (8,43 juta ton), Jawa Barat dan Jawa  Tengah  (42.000  ton/tahun) (Aziz, 2010). Adapun PCC komersil yang telah dihasilkan oleh
Specialty Minerals, Inc. berukuran sekitar 2 µ m (Schyvinck and William Haskins, 2009). Trend percetakan digital saat ini menunjukkan pertumbuhan tertinggi ink jet kontinyu dengan kualitas yang sama dengan cetak offset . Metode cetak Web ink jet akan menggantikan sheet-fed dan web offset . Maka dari itu, akan dibutuhkan jenis kertas cetak salut dengan fungsionalitas kationik permukaan yang baru. Maka muncul tantangan lain, yaitu belum optimalnya penggunaan PCC submikron (SPCC)  di industri kertas yang lalu menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, yaitu untuk memperoleh PCC vaterit yang stabil sebagai bahan salut kualitas tinggi yang bernilai ekonomis. Harapannya, SPCC dapat memberikan fungsional yang baru terhadap bahan coating color . Penelitian ini mengkompositkan SPCC vaterit dengan binder lateks untuk digunakan sebagai bahan salut secara cast roll di atas permukaan kertas duplikator. Beberapa peneliti telah melakukan riset mengenai potensi aplikasi nano dan submikron partikel PCC untuk bahan salut pada kertas. PCC    berukuran  40-60  mm  menunjukkan stabilitas bahan salut yang lebih baik, kekasaran yang rendah, dan sifa kebasahan yang lebih rendah (Wu, Queiroz and Mohallem, 2016). Penelitian lain yang menggunakan nanopartikel PCC menunjukkan sifat hidrofobik kertas yang meningkat  hingga  mencapai  sudut  kontak  125° (Nypelö, Österberg and Laine, 2011). Nano dan submikron-partikel di industri Indonesia masih sulit untuk diaplikasikan yaitu membutuhkan biaya produksi tinggi, namun ini dapat dijadikan tantangan baru agar dapat meningkatkan kualitas produknya di pasar internasional. Selain itu, terdapat permasalahan struktur nanopartikel mudah beraglomerasi yang akan menyulitkan dalam proses kontrol. Aglomerasi terjadi karena ukuran partikel kecil mempunyai luas permukaan permukaan besar sehingga gaya Van der Waals menjadi dominan (Shen et al. , 2010). Aglomerasi nanopartikel lalu membentuk submikron ini biasanya dihindari, namun justru menguntungkan produk kertas dikarenakan ukuran bahan salut sesuai dengan void pada jalinan serat selulosa yang berukuran besar. SPCCS ini bermuatan postif dan dapat berinteraksi dengan muatan anionik dari serat selulosa.
Terdapat tiga bentuk kristal kalsium karbonat yaitu vaterit, kalsit, dan aragonit (Enomae and Tsujino, 2004;Gopi, Subramanian and Palanisamy, 2013). Tipe yang umum digunakan adalah kalsit.
Peningkatan Sifat Cetak Kertas Salut dengan Pigmen Presipitasi... : Evi Oktavia, dkk.
Tipe vaterit berbentuk bulat spherical cocok sebagai bahan salut, namun bersifat metastabildan mempunyai sphere sekunder yang terdiri dari partikel primer berukuran 100 nm. Maka dari itu vaterit lebih bersifat hidrofilik dibandingkan kalsit dan aragonit, sehingga vaterit dapat digunakan sebagai pigmen coating color kertas ink-jet kualitas tinggi (Mori, Enomae and Isogai, 2009). Penelitian Mori ini menghasilkan sphere vaterit namun sulit ditransportasi mengingat sifat kristalnya yang metastabil. Penelitian terdahulu (Oktavia, 2009) dengan menggunakan SPCC  berukuran  500-1.000  nm  masih  belum menunjukkan derajat cerah yang tinggi yaitu 72 %. Maka dari itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membuat komposit SPCC sintetik-binder lateks yang stabil. Lateks dipilih sebagai material pengkomposit karena digunakan sebagai binder kertas salut, dimana pada umumnya lateks dicampurkan secara mekanik dalam stok coating color.

## BAHAN DAN METODA

## Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan terdiri dari bahan baku kertas dasar duplikator , bahan kimia zat darih berupa pati kationik, aqua dm, K 2 CO 3 , dan CaCl 2 , serta bahan coating color . Komposisi coating color yaitu kaolin, GCC, PCC, SPCC (PCC Submikron) yaitu PCC yang dihasilkan pada penelitian sebelumnya (Oktavia, 2009) dan SPCCS (PCC submikron sintetik) yaitu PCC hasil penelitian ini, binder berupa lateks dan pati oksidasi, dan aditif berupa dispersan stearat , organik fosfat sebagai anti busa , dan urea-glioksal sebagai insolubilizer . Peralatan yang digunakan terdiri dari peralatan gelas, homogenizer hingga 24.000 rpm untuk sintesa SPCC, viskometer B rookfield RVT untuk pengujian viskositas, proofer coater untuk cast roll bahan salut , pelat pengering dan drum dryer untuk mengeringkan kertas , Photo volt 557/ Gloss meter, Bendsten, SEM-EDAX, dan particle size analyzer.

## Metoda
Tahapan penelitian yang dilakukan adalah karakterisasi bahan salut, penyiapan bahan salut, pembuatan coating color , dan aplikasinya pada kertas,serta analisa ketas cetak salut berupa sifat
fisik,  cetak,  dan  optisnya  lalu  membandingkan dengan penelitian sebelumnya dan SNI spesifikasi kertas cetak salut SNI 0154:2010.

## Karakterisasi Bahan Salut
Karakterisasi bahan salut kalsium karbonat meliputi pengujian derajat cerah, indeks refraksi, koefisien  hamburan,  luas  permukaan  spesifik, dan indeks polidispersitas dengan menggunakan Particle Size Analyzer Delsa Nano.

## Penyiapan Bahan Salut Kertas
Penelitian ini menggunakan 3 macam metoda pembuatan SPCCS secara homogenisasi dengan menggunakan dasar reaksi kimia yang sama, yaitu :
K 2 CO 3 + CaCl 2 → ← CaCO 3 + 2 KCl
Metoda pertama pembuatan komposit SPCC dilakukan secara sistem emulsi, yaitu mencampurkan 1 M K 2 CO 3 dalam fasa minyak dengan surfaktan polisorbat dalam fasa air dengan komposisi 3 : 7 berdasarkan penelitian Mori di tahun 2009. Kemudian campuran emulsi  tersebut  dihomogenasi  pada  15.000 rpm selama 10 menit, lalu direaksikan dengan 1M CaCl 2 sesuai metode yang dilakukan pada penelitian sebelumnya (Enomae and Tsujino, 2004), kemudian dilakukan homogenasi kembali pada  2000  rpm  selama  5  menit.  SPCC  yang dihasilkan  kemudian  disentrifugasi  pada  3500 rpm selama 15 menit. Selanjutnya sampel yang dihasilkan dari metoda ini disebut sebagai sampel T1. Perbedaan penelitian ini dengan metoda Enomae yaitu penelitian ini tidak menggunakan ultrasonik, melainkan homogenizer mekanik. Dasar pertimbangannya yaitu ultrasonik tidak digunakan di industri kertas, maka penggunaan homogenizer mekanik ini lebih sesuai untuk dapat digunakan secara komersil.
Metoda kedua untuk menghasilkan komposit bahan pigmen dengan binder yaitu komposit SPCCS-lateks dengan menggunakan homogenizer mekanik mengacu pada penelitian sebelumnya (Gaudreault et al. , 2015). Selanjutnya sampel yang dihasilkan diberi kode sampel T2. Adapun T2 ini meningkatkan konsentrasi salah satu reaktan pada T1 yaitu CaCl 2 , sedangkan lateks ditentukan sebagai variabel tetap.  Dasar pertimbangannya yaitu untuk menggeser kesetimbangan reaksi
ke kanan agar dihasilkan produk SPCCS yang lebih banyak. Reaktan 1M K 2 CO 3 ditambahkan perlahan dalam campuran 1,2M CaCl 2 dan lateks, kemudian di homogenisasi  5000  rpm selama 5 menit. SPCC yang dihasilkan kemudian disentrifugasi  pada  3500  rpm  selama  15  menit. Metoda komposit ini merupakan metoda yang belum umum digunakan. Keterbaruan metoda ini yaitu terletak pada pembuatan coating color , dimana teknik konvensional umumnya binder lateks telah dicampur terlebih dahulu pada proses wet end bersama bahan aditif lainnya, sedangkan metoda ini mengecualikan binder lateks terhadap campuran bahan aditif lainnya, untuk kemudian lateks tersebut dikompositkan secara langsung dengan pigmen kalsium karbonat saat reaksi kimia terjadi antara K 2 CO 3 dengan CaCl 2 . Tujuan penggunaan cara komposit ini diharapkan terjadi peningkatan  sifat  optis,  cetak  dan  fisik  pada produk akhir kertas salut.
Metoda ketiga untuk menghasilkan SPCCS, yaitu tahapan metoda dan komposisi yang sama dengan metoda T2 namun tanpa menggunakan surfaktan. Selanjutnya sampel yang dihasilkan dari metoda ketiga ini diberi kode sampel T3. Kemudian ketiga sampel T1, T2, dan T3 ini dilakukan  pengujian  luas  permukaan  spesifik, pengukuran citra menggunakan SEM, derajat cerah, dan kandungan padatan pada SPCCS yang dihasilkan.
Pembuatan Coating Color
Dalam penelitian ini dibuat sembilan coating color dengan komposisi pada Tabel 1. Kemudian masing-masing variasi komposisi pigmen tersebut  dicampur  dengan  40  bagian  kaolin hingga 100 bagian pigmen. Bahan coating color
yang digunakan sebagai variabel tetap mengacu pada hasil penelitian optimum yang dilakukan sebelumnya (Elyani et al. , 2016) yaitu 10 bagian binder  lateks,  0,4  bagian  dispersan,  dan  0,01 bagian anti busa. Formula coating color ini digunakan untuk sampel T1, sedangkan untuk sampel T2 dan T3 sudah tidak menggunakan binder lateks karena telah digunakan pada proses komposit di atas.

## Aplikasi Pada Kertas
Setelah ketiga formula coating color selesai dibuat, dilakukan proses penyalutan kertas dengan cara menyalutkan coating color pada lapisan atas kertas duplikator dengan gramatur 70 g/m 2 . Pada penelitian ini kertas dasar disalut pada satu sisi dengan volume coating color sebesar 10 mL secara casting di atas proofer coater . Lembaran yang telah disalut kemudian dikeringkan pada suhu  kamar  selama  24  jam,  dilanjutkan  dengan pengeringan menggunakan oven pada suhu 90°C selama 5 menit, lalu pengeringan menggunakan drum dryer pada  suhu  90°C  selama  3  siklus. selanjutnya dipindahkan ke ruang kondisi untuk dilakukan pengujian.

## Pengumpulan Data dan Analisa
Lembaran kertas dasar yang telah disalut dikondisikan selama 24 jam dalam suhu 23 ± 1 o C dan RH 50 ± 2%. Parameter yang diuji, meliputi gramatur (SNI 536 : 2010), kekasaran Benstend (SNI 0585.2 : 2009), derajat cerah (SNI 14-4733- 1998), daya serap air atau Cobb  60 (SNI  0499 : 2008), penetrasi minyak IGT – Instituut voor Grafische  Techniek (SNI  14-0584-1989),  kilap (SNI  2238  :  2008),  indeks  tarik  (SNI  1924-2
Tabel 1. Variasi komposisi bahan salut Komposisi (bagian/100 bagian pigmen) Kode sampel A B C D E F G H I T1 T2 T3 GCC 60 - - 40 20 - - 40 20 - - - PCC - 60 - 20 40 40 20 - - - - - SPCC - - 60 - - 20 40 20 40 - - - SPCCS - - - - - - - - - 60 60 60
Peningkatan Sifat Cetak Kertas Salut dengan Pigmen Presipitasi... : Evi Oktavia, dkk.
:  2010),  indeks  sobek  (SNI  0436  :  2009).  Data diperoleh dari rata-rata nilai dengan pengulangan sepuluh kali untuk masing-masing sepuluh lembar kertas per contoh. Hasil analisa parameter uji tersebut kemudian dibandingkan dengan spesifikasi kertas cetak salut SNI 0154:2010.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakterisasi Awal Bahan Salut
Ukuran partikel bahan pigmen pengisi menjadi salah satu parameter penting dalam  karakterisasi awal. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa GCC komersil mempunyai ukuran partikel yang paling besar yaitu berkisar 20.000 – 40.000 nm dibandingkan PCC 1.000 – 2.000 nm dan SPCC50 – 800 nm. Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa makin kecil ukuran partikel maka derajat cerah makin tinggi, koefisien hamburan makin tinggi, luas permukaan spesifik makin tinggi, serta indeks polidispersita semakin rendah. Semua parameter tersebut saling berhubungan, dimana makin kecil ukuran partikel maka luas permukaan spesifiknya akan semakin besar. Kalsium karbonat sendiri bersifat sedikit kationik yang diperoleh dari ion Ca 2+ , sehingga makin besar luas permukaannya maka makin banyak permukaan yang dapat kontak dengan gugusfungsi –OH yang bersifat anionik pada serat selulosa.

## Citra Partikel Pigmen
Gambar 2 hingga Gambar 7  berikut merupakan citra partikel pigmen sebagai bahan salut. Gambar 2 menunjukkan rata-rata ukuran
partikel  GCC  sekitar  5000  nm.  Gambar  3. menunjukkan rata-rata ukuran partikel RPCC sekitar 23.000 – 20.000 nm. PCC ini mempunyai distribusi ukuran partikel yang sempit atau indeks polidispersitas yang rendah. Keseragaman distribusi ukuran partikel ini mempunyai peran untuk meningkatkan kualitas bahan pengisi dan kertas salut. Hasil foto SEM-EDAX menunjukkan kandungan kalsium RPCC berstruktur kalsit.

## Citra Komposit SPCCS
Pada Gambar 5. terlihat bahwa lateks belum sempurna melingkupi partikel SPCC. Maka dari itu perlu dilakukan variasi komposit SPCC-lateks (T2) yang ditunjukkan pada Gambar 6. Sebagai kontrol pembanding, dilakukan variasi SPCC tanpa menggunakan lateks pada Gambar 7.
Gambar  5.,  Gambar  6.,  dan  Gambar  7. menunjukkan struktur kristal vaterit dari partikel SPCC. Vaterit bersifat meta stabil dan mudah berubah menjadi kalsit, maka dari itu teknik komposit T2 ini diharapkan dapat menstabilkan struktur kristal vaterit. Struktur kristal vaterit yang sempurna terletak pada sampel T2. Komposit lateks dengan reaktan CaCl 2 yang berlebih (1,2M) pada T2 menyebabkan terjadi reaksi sempurna atau pergeseran kesetimbangan reaksi ke arah produk. Kesetimbangan ini memberikan waktu bagi lateks untuk berkomposit melingkupi permukaan SPCC sehingga struktur vaterit dari SPCC dapat dipertahankan. Sampel T3 sebagai kontrol juga menghasilkan vaterit, namun tanpa berkomposit dengan lateks, sehingga tidak terjadi penstabilan struktur. Hal ini menyebabkan distribusi partikel menjadi bimodal (Tabel 2). Pola
Gambar 1. Hasil karakterisasi bahan pigmen
distribusi Tabel 2. menunjukkan T1 mempunyai dua ukuran partikel monodispersif atau puncak bimodal. Data ini menunjang foto SEM sampel T1  (Gambar  5).  Puncak  bimodal  tersebut menunjukkan bahwa SPCCS-lateks tidak saling berkomposit. Kemungkinan hal ini disebabkan karena metoda yang digunakan kurang sesuai. T1 mengadopsi metoda Enomae dkk (2009) yaitu pada pencampuran emulsi kecepatan tinggi dengan rentang waktu homogenisasi yang cukup lama dan perbandingan mol pereaksi sesuai stoikiometri reaksi yaitu 1 : 1. Maka dari itu, metoda kedua pada pembuatan sampel T2
dilakukan untuk memperbaiki metoda pertama, yaitu pencampuran emulsi kecepatan sedang, rentang waktu homogenisasi yang singkat, dan menaikkan salah satu mol pereaksi agar terjadi pergeseran reaksi ke kanan atau ke produk. Puncak monomodal dan monodispersif pada sampel T2 di Tabel 2 menunjang foto SEM sampel T2 (Gambar 6) dimana seluruh permukaan SPCCS terlingkupi atau terkompositkan  dengan baik oleh partikel lateks sehingga menghasilkan satu kurva distribusi yang monodispersif.
Selanjutnya untuk aplikasi pada kertas cetak salut digunakan sampel T2 sebagai bahan SPCCS
Gambar 2. Foto SEM GCC perbesaran 5.000x Gambar 3. Foto SEM PCC perbesaran 20.000x Gambar 4. Foto SEM SPCC perbesaran 20.000x Gambar 4. Menunjukkan rata-rata ukuran partikel NPCC sekitar 200 – 800 nm. Hasil foto SEM-EDAX menunjukkan kandungan SPCC berstruktur kalsit semi-clustered
Gambar 5. Foto SEM komposit SPCCS-lateks (T1) Gambar 6. Foto SEM komposit SPCCS-lateks (T2) Gambar 7. Foto SEM komposit SPCCS tanpa lateks (T3 atau kontrol) Tabel 2. Distribusi ukuran partikel komposit PCC submikron Sifat T1 T2 T3 (kontrol) Struktur kristal Kalsit Vaterit Vaterit Ukuran partikel (nm) 4.182,5 182,1 2.516,0 Indeks polidispersitas 1,171 0,115 0,887 Pola distribusi bimodal monomodal bimodal
Peningkatan Sifat Cetak Kertas Salut dengan Pigmen Presipitasi... : Evi Oktavia, dkk.
sesuai dengan komposisi pada Tabel 2 untuk membentuk lembaran kertas dengan kode A hingga I dan kertas duplikator sebagai blanko.

## Analisa Sifat-sifat Kertas Salut
Gambar 8 a) hingga e) menunjukkan sifat cetak kertas salut hasil penelitian dengan menggunakan campuran komposisi GCC, RPCC, dan SPCC dibandingkan dengan spesifikasi kertas cetak salut SNI 0154 : 2010. Secara keseluruhan data pada Gambar 8 a) hingga 8 e) menunjukkan peningkatan sifat
cetak kertas salut yang optimum yaitu pada komposisi  G  (40  SPCC-20  RPCC).  Terkecuali untuk analisa ketahanan cabut pada Gambar 8 c) menunjukkan nilai di bawah batas minimum yang  ditetapkan  oleh  SNI  spesifikasi  kertas cetak salut SNI 0154:2010. Hal ini dikarenakan struktur pigmen yang sebagian besar merupakan PCC vaterit tidak cukup kuat menempel pada serat selulosa di permukaan kertas. Ini dapat diperbaiki dengan menambahkan dry pick improvement seperti emulsi wax atau asam lemak ester (Theisen et al. , 2013). Secara keseluruhan, terjadi peningkatan sifat cetak pada komposisi
Gambar 8 a) Hasil analisa derajat cerah Gambar 8 b) Hasil analisa penetrasi minyak
Gambar 8 c) Hasil analisa ketahanan cabut
Gambar 8 d) Hasil analisa daya serap air
Gambar 8 e) Hasil analisa derajat kilap
Gambar 8 f) Hasil analisa kekasaran bendsten
G ini dikarenakan efek sinergi dalam pengisian ruang antar serat di permukaan kertas.
Salah satu parameter penting dalam analisa kualitas kertas cetak salut adalah kekasaran. Penelitian ini dilakukan tanpa melalui proses kalender atau superkalender, sedangkan kertas cetak salut komersil yang menjadi dasar penentuan  SNI  0154:2010  merupakan  kertas cetak salut yang telah melalui proses kalender atau  superkalender.  Pada  SNI  0154:2010 parameter kekasaran yang digunakan adalah metode print-surf , sedangkan penelitian ini menggunakan metode Bendsten. Hal yang mendasari penggunaan metoda Bendsten adalah kertas cetak salut yang dihasilkan dari penelitian ini masih kasar, sehingga metoda Bendsten lebih tepat digunakan dibandingkan metoda print-surf. Gambar 9 a) hingga 9 f) menunjukkan analisa kertas cetak salut kondisi optimum dari rangkaian formula GCC, RPCC, dan SPCC (kode sampel A hingga I) yaitu sampel G (20 PCC :  40  SPCC)  dibandingkan  dengan  sampel  T2 (komposit SPCCS-lateks) dan sampel T3(SPCCS tanpa lateks atau kontrol). Sebagai catatan, SPCCS sampel T1 tidak dapat diaplikasikan ke permukaan kertas karena komposit SPCCS- lateks tidak stabil dan tidak terjadi pencampuran yang homogen antara SPCCS dan lateks.
Gambar 9 a) menunjukkan tidak ada perbedaan derajat cerah yang signifikan antara sampel G (20 PCC  :  40  SPCC),  komposit  SPCCS-lateks  dan SPCCS kontrol. Hasil ini menunjukkan tidak terjadi perbaikan yang nyata pada parameter derajat cerah.Semua sampel memenuhi kriteria spesifikasi  SNI  0154:2010.  Namun,  nilai  ini menunjukkan peningkatan derajat cerah yang signifikan  yaitu  sekitar  23,6  –  28,9%  terhadap penelitian sebelumnya (Oktavia, 2009).
Terjadi kenaikan penetrasi minyak sampel T2 (komposit SPCCS-lateks) dan sampel T3(SPCCS tanpa lateks atau kontrol) dibandingkan sampel G  (20  PCC  :  40  SPCC)  pada  Gambar  9  b).  Ini disebabkan oleh struktur vaterit sperikal tidak cukup untuk menghalangi minyak berpenetrasi lebh dalam ke kertas. Penelitian sebelumnya (Oktavia, 2009) menunjukkan nilai penetrasi minyak yang kurang baik atau sangat tinggi yaitu  42,1.  Sampel  G  yang  berstruktur  kalsit berbentuk lempeng pipih sehingga mempunyai nilai penetrasi minyak yang baik sesuai dengan spesifikasi SNI 0154:2010.
Terjadi peningkatan nilai ketahanan cabut sampel T2 (komposit SPCCS-lateks) dan
sampel T3 (SPCCS tanpa lateks atau kontrol) dibandingkan  sampel  G  (20  PCC  :  40  SPCC) pada Gambar 9 c). Ini disebabkan oleh struktur vaterit sperikal dapat menempel dengan baik pada jalinan serat selulosa di permukaan kertas duplikator dibandingkan dengan struktur lempengan  kalsit  pada  sampel  G  (20  PCC  :  40 SPCC).
Gambar 9 d) menunjukkan kekasaran yang rendah pada sampel komposit SPCCS-lateks (T2) dan SPCCS kontrol dibandingkan dengan sampel G (20 PCC : 40 SPCC). Ini menunjukkan terjadi peningkatan sifat kertas cetak salut dibandingkan penelitian sebelumnya (Oktavia, 2009) yaitu nilai kekasaran yang kurang baik atau sangat tinggi sebesar 558 mL/min. Struktur vaterit yang dihasilkan pada penelitian ini mempunyai dengan distribusi ukuran partikel monodispersif yang menyebabkan struktur kertas yang lebih berpori. Distribusi ukuran partikel yang melebar akan menghasilkan kertas yang lebih padat dan lebih sedikit pori (Lehtinen, 2000).
Gambar 9 e) menunjukkan daya serap air yang menurun pada sampel komposit SPCCS- lateks (T2) dibandingkan dengan sampel G (20 PCC  :  40  SPCC).  Parameter  ini  menunjukkan peningkatan sifat kertas, disebabkan oleh sifat hidrofobisitas yang tinggi pada sampel SPCCS- lateks (T2) dan SPCCS kontrol. Hidrofobisitas yang tinggi ini diperoleh tanpa harus menaikkan jumlah lateks. Proses komposit SPCCS dengan lateks yang dilakukan pada sampel T2 ini efektif untuk meningkatkan hidrofobisitas permukaan kertas cetak salut.
Data pada Gambar 9 f) menujukkan bahwa komposit SPCCS-lateks (T2) dan SPCCS kontrol (T3) mempunyai kilap yang lebih tinggi daripada G. Ini menunjukkan bahwa proses komposit SPCC – lateks memberikan kontribusi pada parameter optis tersebut. Nilai kilap yang mencapai di atas 30 ini sebanding dengan buku superkalender yang dihasilkan oleh mesin kertas (Gao, Li and Wang, 2007). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa submikron komposit SPCC-lateks skala laboratorium berpotensi meningkatkan kilap produk kertas yang hampir sama dengan proses superkalender tanpa harus melalui proses superkalender itu sendiri. Gao melaporkan nilai kilap 75 o hasil penelitian mereka melalui proses superkalender sebesar 38 dengan menggunakan pigmen kaolin. Penelitian ini juga menghasilkan nilai kilap yang sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Gao.
Peningkatan Sifat Cetak Kertas Salut dengan Pigmen Presipitasi... : Evi Oktavia, dkk.

## KESIMPULAN
Campuran komposisi PCC reguler dan PCC submikron menghasilkan kualitas cetak yang baik. Distribusi ukuran partikel monomodal memberikan kontribusi kepada sifat cetak dan optis yang baik. Struktur vaterit pada komposit PCC submikron-lateks berperan penting dalam peningkatan kualitas kertas cetak salut terutama untuk parameter kekasaran yang rendah, ketahanan cabut yang tinggi, daya serap air yang
rendah, dan nilai kilap yang tinggi. Penggunaan vaterit PCC berukuran submikron berpotensi mengurangi tahapan proses superkalender pada pembuatan kertas cetak salut.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih disampaikan kepada Balai Besar Pulp dan Kertas yang telah mendanai penelitian ini melalui DIPA tahun anggaran 2011. Terima kasih kepada pak Wikanda di Pusat Penelitian
Gambar 9 a) Hasil analisa derajat cerah Gambar 9 b) Hasil analisa penetrasi minyak
Gambar 9 c) Hasil analisa ketahanan cabut
Gambar 9 d) Hasil analisa kekasaran bendtsen
Gambar 9 e) Hasil analisa daya serap air
Gambar 9 f) Hasil analisa kilap
dan Pengembangan Geologi Kelautan ESDM yang telah membantu pengukuran sampel menggunakan SEM, Sekolah Farmasi ITB yang telah membantu pengukuran menggunakan Particle  Size Analyzer . Terimakasih kepada Ibu Jenni Rismijana di BBPK yang telah memberikan masukan dan saran selama penelitian ini dilaksanakan, Bapak Dadang S. Asid di BBPK dan Ibu Cucu di BBPK yang telah membantu melakukan pembuatan lembaran kertas dan pengujian kualitas kertas.

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz, M. (2010) ‘Batu kapur dan peningkatan nilai tambah serta spesifikasi untuk industri’, Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara , 3(6), pp. 116–131.
Elyani, N., Rismijana, J., Kardiansyah, T. and Cucu  (2016)  ‘Pati  termodifikasi  enzimatis sebagai komponen perekat bahan salut kertas cetak’, Jurnal Selulosa , 2(1), pp. 20–27. Enomae, T. and Tsujino, K. (2004) ‘Application of spherical hollow calcium carbonate particles as filler and coating pigment’, Appita J , 57, pp. 398–493.
Gao, Y., Li, K. and Wang, Z. (2007) ‘The influence of pulp furnish components on the property of  supercalendered  paper’, Pulp & Paper Canada , 108(1), pp. 44–49. Gaudreault, R., Di Cesare, N., van de Ven, T. G. M.  and Weitz,  D. A.  (2015)  ‘Structure  and strength  of  flocs  of  precipitated  calcium carbonate induced by various polymers used in  papermaking’, Industrial & Engineering Chemistry Research . American Chemical Society, 54(24), pp. 6234–6246.
Gopi, S., Subramanian, V. K. and Palanisamy,
K. (2013) ‘Aragonite–calcite–vaterite: A  temperature  influenced  sequential polymorphic transformation of CaCO3 in the presence of DTPA’, Materials Research Bulletin , 48(5), pp. 1906–1912.
Lehtinen, E. (ed.) (2000) Pigment coating and surface sizing of paper . 1st edn. Jyväskylä: Fapet Oy.
Lourenço, A. F., Gamelas, J. A. F., Sequeira, J.,  Ferreira,  P.  J.  and  Velho,  J.  L.  (2015) ‘Improving paper mechanical properties using  silica-modified  ground  calcium carbonate as filler’, BioResources , 10(4), pp. 8312–8324. Mori, Y., Enomae, T. and Isogai, A. (2009) ‘Preparation of pure vaterite by simple mechanical  mixing  of  two  aqueous salt  solutions’, Materials Science and Engineering: C , 29(4), pp. 1409–1414. Nypelö, T., Österberg, M. and Laine, J. (2011) ‘Tailoring surface properties of paper using nanosized precipitated calcium carbonate particles’, ACS  Applied  Materials  & Interfaces , 3(9), pp. 3725–3731. Oktavia, E. (2009) Aplikasi  nanopartikel precipitated palcium carbonate sebagai bahan pengisi kertas . Jakarta. Schyvinck, L. and William Haskins, B. (2009) Maximize  Economics,  maintain  quality.  A series of new PCC filler products that can do both.
Shen, J., Song, Z., Qian, X., Yang, F. and Kong, F. (2010) ‘Nanofillers for papermaking wet end  applications’, BioResources ,  5(3),  pp. 1328–1331. Theisen, J. A., Unruh, B. C., Langton, D. J., Orlovsky, M. A., Weber, M. J., Blanz, J. J. and Schultz, L. R. (2013) ‘Treated paper product, combination food and treated paper product, and methods for manufacturing and using treated paper product’. USPTO.
Wu, W. S., Queiroz, M. E. and Mohallem, N. D.
S. (2016) ‘The effect of precipitated calcium carbonate nanoparticles in coatings’, Journal of Coatings Technology and Research . Springer US, 13(2), pp. 277–286.